— 608 — 



Le coppie cloruro-bromuro e bromuro-ioduro erano state studiate an- 

 tecedentemente da Ruff e Plato (') che avevano determinato le temperature 

 di cristallizzazione delle miscele dei sali. Questi autori non dànno i valori 

 numerici delle temperature, ma li rappresentano gratìcamente e ne tracciano la 

 curva di cristallizzazione; questa per la coppia KCl-KBr ha un minimo di 10° 

 dalla temperatura di solidificazione del componente che fonde a più bassa 

 temperatura; per la coppia KBr-KJ non ha minimo, ma si mantiene costante 

 da 0 a 30 mol. "/o di ioduro. Questi risultati si accordano con quelli ottenuti 

 da noi e le piccole differenze si possono spiegare per i sali diversi adoperati 

 e per piccole diversità nel modo di operare. 



La coppia cloruro-ioduro era stata studiata precedentemente da Le Cha- 

 telier (^) e da Ruff e Plato (^) per ciò che riguarda gli inizi di cristalliz- 

 zazione delle miscele. La curva di cristallizzazione che si può costruire in 

 base ai dati di Le Chatelier e la curva tracciata da Ruff e Plato, sono di 

 forma simile alla nostra curva, cioè verosimilmente costituite di due rami 

 che s' incontrano ad angolo nel punto di minima temperatura di cristalliz- 

 zazione. Nella curva di Le Chatelier i due rami s'incontrano a circa 50 Vo 

 mol. KCl, in quella di Ruff e Plato a 47 7o mol. KCl. 



Dalle esperienze di Le Chatelier e di Ruff e Plato non si poteva con^ 

 eludere se la solubilità tra cloruro e ioduro fosse completa o limitata. Le 

 nostre esperienze hanno mostrato in modo non dubbio che questa non è com- 

 pleta, poiché le miscele da 49 a 90 "/o i^ol' KCl mostrano, dopo il rallen- 

 tamento all' inizio di cristallizzazione, un arresto a temperatura costante 

 (varia da 600° a 597°), temperatura che corrisponde alla temperatura mi- 

 nima di cristallizzazione primaria. La durata di questo arresto è massima 

 per le miscele di composizione prossima a 49 Vo ™ol. KCl e va diminuendo 

 verso 90 Vo mol. KCl fino ad essere appena visibile a questa concentrazione. 

 Per ciò che riguarda la completa solubilità per concentrazioni da 40 a 49 "/^ 

 mol. KCl e l'esistenza di eutettico per queste concentrazioni, ho già detto 

 nelle Note precedenti. 



Dopo che venni a eonoscenza del lavoro di Wrzesnewsk3% ho voluto ri- 

 petere alcune esperienze su questo sistema cercando di variare le condizioni 

 di esperienza; queste esperienze vennero condotte fondendo il miscuglio sa- 

 lino in provette immerse in bagno di sabbia: la velocità di raffreddamento 

 era di circa 5 gradi ogni 10 secondi. Ecco i risultati ottenuti in queste 

 nuove esperienze: 



1) KCl 28 7o mol.: la cristallizzazione s'inizia a 620° con rallen- 

 tamento di temperatura e continua fino a 600° (temperatura eutettica) ; a 



(■) Berichte, 36, 2357 (1903) 

 (') C. K., 118, 350 (1894). 

 (^) Loc. cit. 



